# Ураниты

Владимир Иванович Вернадский

Ураниты (урановые слюдки) -- группа минералов, из которых одни кристаллизуются в ромбической, другие в тетрагональной система, но ромбические формы по своим углам стоят так близко к формам тетрагональным, что вещества можно было бы считать изоморфными. Это видно из следующего сопоставления относящихся сюда минералов:


## Название минерала


## Химический состав


## Система


## Отношение осей

Отунит


РО4)2(UO2)2Са.8H2О


Ромбическая


0,9876:1:2,8530


Ураноспинит


(AsO4)2(UO2)2Са.8H2О


"


1,00:1:2,9123


Торбернит


(РО4)2(UO2)2Cu.8H2О


Тетрагональная


1:1:2,9382


Цойнерит


(AsO4)2(UO2)2Cu.8H2О


"


1:1:2,9123


Все минералы очень редко встречаются. Более обыкновенны отунит (известковый У., У., урановая слюдка) и торбернит (см.). Отунит очень походит по наружному виду на торбернит. Очень совершенная спайность по (001), менее совершенная по (100) и (010) и слабо заметная по (110). Твердость 1 -- 2. Уд. вес 3 -- 3,2. Встречается в Иогангеоргенштадте, Эйбенштоке и Фалькенштейне в Саксонии, Корнваллисе, Отуне во Франции и некот. других месторождениях. Остальные минералы очень редки.


В. В.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXIVa (1902): Углерод -- Усилие, с. 889